530 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



Holz im äußeren Ansehen dem der vorstehend beschriebenen Eichen- 

 arten gleich, doch Splint und Kern nicht immer deutlich gesondert i), 

 die Ringporen nicht immer in ununterbrochenen Querzonen, sondern 

 zuweilen in Gruppen zusammengestellt oder mehr vereinzelt, die (die 

 »unkenntlichen« Gefäße enthaltenden) Radialstreifen oft gerader als bei 

 den verwandten Arten, nach außen auch weniger verbreitert und dann 

 in aufeinander folgenden Jahresringen oft ziemlich genau aufeinander 

 passend. 



Dichter, härter und schwerer (spez. Lufttrockengewicht 0,76 — 1,09) 

 als das Holz der Stieleiche, auch schwerer spaltbar und weniger elastisch, 

 höchst dauerhaft. 



Mikroskopischer Charakter der der vorstehend beschriebenen 

 Eichenhölzer. 



Ein vortreffliches Holz für den Schiffbau, hier namentlich als 

 »Krummholz« geschätzt. 



b) Holz im Splint und Kern rötlich. Die in den hellen Radial- 

 streifchen der Jahresringe liegenden (»unkenntlichen«) Gefäße ziemlich 

 spärlich, 0,040 — 0,120 mm weit, dickwandig, im Querschnitt kreisrund 

 bis eiförmig (Typus der Roteichen 2). 



5. Das Holz der Zerreiche. 



Die Zerreiche, Österreichische Eiche, Burgunder Eiche, Quercus 

 Cerris L., ist durch Südeuropa bis nach Kleinasien und Spanien ver- 

 breitet und nordwärts noch im Wiener Walde häufig anzutreffen. 



Holz rötlichbraun, im Splint hell, im Kern dunkler. Radialstreifen 

 der Jahresringe oft ziemlich gerade, die zwischen ihnen befindliche feine 

 Querstreifung oft schon für das freie Auge, jedenfalls aber unter der 

 Lupe sehr deutlich. Breite Markslrahlen zahlreich (20 bis über 30 auf 

 5 cm Querschnittsbreite), doch durchschnittlich weniger hoch als bei den 

 vorstehend beschriebenen Eichenhölzern (selten über 1,5 cm), in der 

 Tangentialansicht des Holzkörpers nicht selten von schmalen Holzsträngen 

 in schräger Richtung durchsetzt. 



Härter, dichterund schwerer (mittleres spez. Lufttrockengew. 0,84) als 

 das Holz der Stieleiche, schwerspaltig, wenig elastisch, von geringer Dauer. 



Mikroskopischer Charakter im allgemeinen der des Stieleichen- 

 holzes, aber von diesem sowie den anderen vorstehend beschriebenen 



1) Dies scheint namentlich im Holze von Bäumen südhcher Standorte der Fall 

 zu sein. 



2) Vgl. Mayr, 1. c, p. 506 und Abbildungen 226 und Taf. XX, 42. 



